( G8 ) 



PHYSIQUE. — Sur le diamagnétisme de Fhjdrogène condensé. 

 Note (le M. R. Blondlot^ présentée par M. Janiin. 



a Le palladium chargé d'hydrogène acquiert, comme on le sait, les pro- 

 priétés d'un véritahle alliage; Graham, après avoir découvert ce corps 

 singulier, auquel il donna le nom àliydrocjénium-palladium , entreprit d'en 

 déterminer les constantes physiques. Cet examen s'étendit jusqu'aux pro- 

 priétés magnétiques; mais là, l'observation sembla démentir complètement 

 les prévisions de l'illustre chimiste. On sait en effet que le palladium est 

 faiblement magnétique; de son côté, l'hydrogène gazeux a été classé, par 

 MM. Ed. Becquerel et Faraday, parmi les corps diamagnétiques; on devait 

 donc s'attendre à rencontrer dans le palladium chargé d'hydrogène des 

 propriétés magnétiques moins marquées que dans le palladium non chargé. 

 Ce fut le contraire qui arriva : Graham constata qu'un fragment de palla- 

 dium est attiré par le pôle de l'aimant beaucoup plus fortement après 

 qu'il a été chargé d'hydrogène par l'électrolyse ('), et il conclut de là que 

 l'hydrogénium-palladium est plus magnétique que le palladiiun. 



M M. G. Wiedemann, en rapportant dans son Tiriilé du galvanisme et 

 de i clectromagnélistne les expériences précédentes (-), se refuse à en 

 admettre les conclusions, et attribue le phénomène observé à l'impureté 

 du palladium de Graham, qui devait contenir de l'oxyde de fer; la réduc- 

 tion de cet oxyde par l'hydrogène en exaltait les propriétés magnétiques, 

 ce qui explique les anomalies observées. 



» En présence de ce désaccord, il nous a semblé utile de soumettre de 

 nouveau la question à l'expérience. La mélhode employée par nous est 

 celle que M. Ed. Becquerel a imaginée pour la détermination des magné- 

 tismes spécifiques : le corps en expérience, sous la forme d'un petit barreau 

 ou d'une lame, est suspendu entre les pôles de l'électro-aimant par un (il 

 de torsion, de façon à faire avec la ligne des pôles un angle déterminé; on 

 fait passer le courant; le barreau est dévié, et, pour le ramener à sa posi- 

 tion première, il est nécessaire de tordre le fil à la partie supérieure d'un 

 certain angle : c'est cet angle qui, après les réductions convenables, donne 

 la mesure du magnétisme spécifique cherché. 



» Nous avons d'abord opéré sur le palladium du commerce. Une lame 

 rectangulaire de palladium non chargé, suspendue comme il a été dit, exigea 



(') Voir Comptes rendus, séance (ki i8 janvier i86q, p. loi. 



(') Die Lclirc von Gatvniihnuis tiiul Elcklronuignctismus, t. II, p. 553. 



